Държавен вестник, бр. 18, 2013 г., стр. 86

СТР.  86	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  18
измерено върху изпитателен образец с кръгово напречно сечение, при който измерената дъл-
жина „l“ е равна на пет пъти диаметъра „d“ (l = 5d); ако се използват изпитателни образци 
с правоъгълно напречно сечение, измерената дължина „l“ трябва да се изчисли по формулата:
където F0 указва първоначалната площ на напречното сечение на изпитателния образец.
Съдовете под налягане и техните средства за затваряне трябва да бъдат изработени от 
подходящи материали, които трябва да бъдат устойчиви на крехко разрушаване и напре-
жително корозионно напукване от – 20 °C до +50 °C.
Заварките трябва да бъдат умело изработени и да осигуряват пълна безопасност.
6.2.5.4	
Допълнителни разпоредби по отношение на съдове под налягане от алуминиева сплал за сгъс-
тени газове, втечнени газове, разтворени газове и газове, които не са под налягане, подлежа-
щи на специални изисквания (газови мостри) както и изделия, съдържащи газ под налягане, 
различни от аерозолни опаковки и малки съдове, съдържащи газ (газови гилзи)
6.2.5.4.1	
Материалите за съдове под налягане от алуминиева сплав, които трябва да бъдат приети, 
трябва да отговарят на следните изисквания:
A
B
C
D
Якост на опън,
Rm, в MPa (= N/mm2)
49 до 186
196 до 372
196 до 372
343 до 490
Напрежение на поддаване, Re, в 
MPa (= N/mm2)
(постоянно установено □ □ = 
0.2 %)
10 до 167
59 до 314
137 до 334
206 до 412
Трайно удължение при скъсване 
(l = 5d) в проценти
12 до 40
12 до 30
12 до 30
11 до 16
Изпитване на огъване (диаметър 
на шаблона d = n x □ e, 
където е 
е дебелината на изпитателния 
образец) 
n=5(Rm 
□98)
n=6(Rm 
□ □ 325)
n=6(Rm 
□ □ 325)
n=7(Rm > 325)
n=7(Rm 
□
392)
n=8(Rm >
392)
n=6(Rm > 98)
n=7(Rm > 325)
Асоциация по алуминия: 
Сериен номер2 0
1 000
5 000
6 000
2 000
Действителните качества ще зависят от състава на сплавта и от окончателната обработ-
ка на съда под налягане, но независимо от използваната сплав, дебелината на съда под 
налягане трябва да се изчисли по една от следните формули:
     
                                          
или
Където:
e	
=	
минимална дебелина на съда под налягане, в mm 
PMPa 	
=	
изпитателно налягане, в MPa
Pbar 	
  =	
   изпитателно налягане в бара
D	
  = 	
   номинален външен диаметър на съда под налягане, в mm
и
	
Re	
=	
гарантирано минимално проверочно напрежение при 0.2 % провероч-
но напрежение, в MPa (= N/mm
2)
Освен това стойността на минималното гарантирано проверочно напрежение (Re), зада-
дена във формулата, в никакъв случай не е по голяма от 0.85 пъти гарантираната мини-
мална якост на опън (Rm), независимо от вида на използваната сплав.
ЗАБЕЛЕЖКА 1:	 Горепосочените стойности са базирани на предишен опит със следните ма-
териали, използвани за съдове под налягане:
Колона A:	
Алуминий, нелегиран, с чистота 99.5 %;
Колона B:	
Сплави на алуминий и магнезий;
Колона C:	
Сплави на алуминий, силиций и магнезий, като ISO/R209-Al-Si-Mg (Асоциация 
по алуминий 6351);
Колона D: Сплави на алуминий, мед и магнезий.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Трайното удължение при скъсване се измерва чрез изпитателни образци с 
кръгло напречно сечение, при които измерената дължина „l“ е равна на пет пъти диаметъра
20Виж „Алуминий – стандарти и данни“, пето издание, януари 1976 г., публикувано от Асоциация по алуминия, 750 
Трето авеню, Ню Йорк.